LOZA 
I23 
La porcelana blanda difiere de la anterior, en que su pasta 
contiene mas cantidad de feldespato, siendo por consecuen- 
cia mas fusible, y que en el esmalte entra óxido de plomo. 
La porcelana de Inglaterra contiene fosfato de cal y de ba- 
rita. La antigua de Sevres se componia esencialmente de 
una marga caliza, teniendo como fundente una sustancia 
constituida por una mezcla de arena, sosa y nitro; se conoce 
desde luego por lo grueso de su cubierta y por un tinte algo 
amarillento. Esta porcelana ofrece el inconveniente de que 
no puede someterse á la acción del fuego y de que se araña 
con suma facilidad. 
Las porcelanas que proceden de China son duras, y se las 
reconoce inmediatamente por su tinte azulado y por la na- 
turaleza de sus adornos y dibujos; las del Japón suelen estar 
cubiertas de un esmalte negro brillante. 
La fabricación de la porcelana dura existe en Oriente 
desde la antigüedad, supuesto que los chinos y japoneses, 
2000 años por lo menos, antes de la era cristiana, se dedi- 
caban á esta industria. En Europa no fué conocida hasta 
principios del siglo diez y ocho, fabricándose en Sajonia, 
donde únicamente sabian los procedimientos y las materias 
necesarias y adecuadas; pero muy pronto las naciones trata- 
ron de imitar al pueblo sajón, tomando origen en 1727 la 
fabricación de la porcelana blanda. Construida primero en 
Vincennes, se establecieron inmediatamente fábricas en Se- 
vres, descubriendo en 1774 materias idénticas á las que em- 
pleaban los chinos ; estas sustancias proceden de Saint- 
Yrieix en las cercanías de Limoges, no siendo mas que el 
kaolín que procede de la descomposición de ciertas rocas 
graníticas y especialmente de las llamadas pegmatitas. Son 
notables además las fábricas de porcelana de Liverpool, de 
donde proceden las magníficas y bellas piezas conocidas con 
el nombre de Minton ( fabricante), la de Gien, departamento 
del Loira (Francia), y la de Meisen (Sajonia). 
LOZA — VIDRIADO COMUN, LADRILLOS, TEJAS 
En realidad, todas las vasijas de barro ó de porcelana 
contienen como elemento esencial la arcilla, esto es, silicato 
de alumina hidratado, encontrándose además en las prime- 
ras materias cierta cantidad de cal, magnesia, potasio, óxi- 
dos de hierro, etc. En algunos casos se agrega á las sustan- 
cias indicadas, una corta proporción de fosfato de cal, sobre 
todo en la porcelana blanca. 
En todas las vasijas construidas con arcilla existen dos 
partes distintas: i. a la pasta: 2. a el esmalte, vidriado ó barniz. 
La pasta debe estar constituida por arcillas que sean suscep- 
tibles de adquirir plasticidad, es decir, que formen con el 
agua pasta mas ó menos blanda, y por consecuencia, que 
pueda extenderse en todos sentidos. Luego que á esta pasta 
se le ha dado la forma que se quiere, se deseca primero al 
aire libre y después á una temperatura mas ó menos elevada; 
mediante la acción de esta, la arcilla se contrae y adquiere 
cierta dureza, pero no forma pasta con el agua ni tampoco 
se contrae por la acción del calor. Las arcillas que se desti- 
nan para la fabricación de las diversas vasijas, son las llama- 
das plásticas, figulinas, kaolinas y aun margas. 
Todas las vasijas construidas con las citadas arcillas, menos 
la porcelana obtenida con el kaolín, necesitan para ser im- 
permeables á los líquidos, cubrirlas de un barniz vidriado ó 
esmalte. Se comprende desde luego que los barnices tendrán 
que ser distintos según sean también diferentes las vasijas á 
que se han de aplicar; es preciso además que se fundan con 
mas facilidad que la pasta de la vasija, y que vitrifiquen á 
una temperatura, á la cual la pasta no se reblandezca; los 
barnices son unas veces trasparentes, otras opacos y al pro- 
pio tiempo muy variados, pudiendo citar entre otros el sili- 
cato de sosa y de plomo y la sal marina en corta cantidad. 
Loza. — Las arcillas que se emplean para la fabricación 
de loza no son tan puras como las de la porcelana. Si no 
contienen óxidos de hierro ó de manganeso, la pasta es 
blanca después de cocida; pero comunmente llevan cantida- 
des mas ó menos considerables de los citados óxidos, adqui- 
riendo, en consecuencia, por la cocción, un color pardo ó 
mas ó menos rojizo. La loza de pasta blanca recibe un vi- 
driado incoloro y trasparente, mientras que se da opaco á la 
coloreada. El barniz se somete á dos fuegos distintos; el pri- 
mero á temperatura bastante fuerte, aunque nunca tan eleva- 
da como la que experimenta la porcelana dura. La pasta, 
después de esta primera cocción, aparece algún tanto porosa; 
en este caso recibe un baño, por inmersión, el cual se funde 
con facilidad, y se someten las vasijas á un segundo fuego, 
por lo general menos intenso que el primero. El vidriado ó 
barniz que se da á la loza fina es un vidrio de base alcalina 
y óxido de plomo, aumentando la cantidad de este último 
siempre que se quiere obtener un barniz fácilmente fusible 
y disminuir al propio tiempo el combustible. Sin embargo, 
estos barnices ofrecen el inconveniente de que se rayan con 
facilidad por medio del cuchillo ú otro instrumento cortante, 
y de que son bastante blandos; por otra parte se alteran 
mediante los ácidos d otros cuerpos, especialmente en los 
sitios rayados, teniendo al propio tiempo la propiedad de 
ennegrecerse al contacto de las sustancias orgánicas que 
desprenden hidrógeno sulfurado. La loza, por fina y buena 
que sea, resiste menos la acción del calor que la porcelana. 
El vidriado se resquebraja mas pronto, especialmente si se 
someten las vasijas á cambios bruscos de temperatura. Una 
de las lozas mas estimadas es la que procede de diferentes 
fábricas establecidas en Inglaterra. 
Vidriado COMUN. — Los tiestos ó macetas de flores 
y otras vasijas análogas se construyen generalmente con ar- 
cillas ferruginosas, mezcladas con cantidades mas ó menos 
considerables de sílice. Estas arcillas se usan desde luego 
tal como se extraen del terreno, teniendo cuidado, no obs- 
tante, de eliminar las chinas, cantos ó fragmentos que no 
sean susceptibles de triturarse fácilmente; inmediatamente 
se las amasa y bate perfectamente, y después se las intro- 
duce en fosos á propósito, con el objeto de que adquieran 
mayor plasticidad. La forma de estas vasijas se obtiene por 
medio de los llamados tornos de alfarero; se las pone al aire 
á fin de que se sequen, y luego se someten á una tempe- 
ratura poco elevada, sin cubrirlas con barniz alguno. 
El vidriado, ó las vasijas que sirven para cocer los ali- 
mentos, se fabrica con arcillas también muy impuras, á las 
cuales se añade cierta proporción de margas calizas y de 
arena; estos utensilios reciben un barniz, compuesto casi 
siempre de una mezcla de 6 á 7 partes de óxido de plomo 
(litargirio) y 4 ó 5 de arcilla. Se aplica este baño álas vasijas, 
después de haberlas secado al aire; pero este baño se efec- 
túa, no por inmersión, sino por medio del riego ó rociando 
los objetos. En algunos países cálidos, tales como España, 
Portugal, América meridional, etc., construyen vasijas de 
barro muy porosas y ligeras, valiéndose para ello de arcilla 
mezclada con grande cantidad de arena, ó bien de la misma 
arcilla cocida, á las cuales suelen agregar una corta propor- 
ción de sal común. Los celebrados búcaros de la América y 
del Alentejo (Portugal), las jarras de Murcia y Alicante, y las 
famosas alcarrazas de Andújar (Jaén), son vasos, que, como 
todo' el mundo sabe, conservan el agua muy fresca durante 
el verano. 
Ladrillos comunes y tejas.— Los ladrillos 
ordinarios se fabrican con arcillas impuras que se someten 
